( 2 9 5 ) 



» Des pastilles d'oxvde aggloméré, chauffées au chalumeau oxhydrique 

 n'ont pas présenté trace de fusion. Dans le four électrique Moissan, l'oxyde 

 fond, mais nous avons poursuivi nos essais sans résultat, car l'oxyde fondu 

 ne tarde pas à se combiner au carbone, comme M. Moissan (') l'a déjà si- 

 gnalé. Dans des creusets brasqués, la chaux, la magnésie viennent souiller 

 l'oxyde, et nous n'avons pu obtenir l'oxyde fondu exempt de matières 

 étrangères. Nous avons étudié la plupart des propriétés chimiques de cet 

 oxyde cristallisé ; elles sont identiques à celles de l'oxyde amorphe bien 

 pur. L'oxyde cristallisé ne se combine pas à l'acide sulfurique, il n'est 

 attaqué par aucun liquide, ce qui ne nous a pas permis de vérifier si la 

 chaleur de formation était différente de celle de l'oxyde amorphe. 



» Conclusions . — Par des essais de cristallisations de l'oxyde de cérium 

 à différentes températures, nous avons toujours obtenu ce corps en cubes 

 ou cubo-oclaèdres, isotropes, incolores et transparents, mais dont la densité 

 variait suivant la température de cristallisation. » 



chimie MINÉRALE. - Contribution à l'étude du caesium. 

 Note de M. C. Chabrié, présentée par M. Moissan. 



« Lorsque l'on attaque le pollux, même finement pulvérisé, par les car- 

 bonates alcalins fondus, on s'aperçoit que l'opération cesse de donner des 

 résultats quantitatifs satisfaisants lorsque l'on opère sur des quantités de 

 substance un peu considérables. Ainsi, en chauffant i5 sr de pollux avec 

 20 gr de carbonate de soude et 20 gr de carbonate de potasse pendant plus 

 d'une heure, au four à gaz de Perrot, j'ai constaté qu'un quart environ du 

 minéral n'avait pas été attaqué ; un temps de chauffe plus long n'améliorait 

 pas beaucoup l'opération. 



» Pour attaquer le pollux je me suis arrêté au procédé suivant : 



» On verse, par petites portions, du pollux séché à i3o° et réduit en poudre fine 

 dans une capsule de platine contenant un poids d'acide fluorhydrique pur cent fois 

 plus considérable que celui du minéral. A i3o°, le pollux séché perd environ 2 pour 

 100 de son poids. En disant que le silicate doit être finement pulvérisé, j'entends que 

 la grosseur moyenne de ses grains doit être d'environ o mm ,o5; cette poudre a été ta- 

 misée à travers un tamis dont les mailles ont o mm ,20 à o mn, ,25 de diamètre, et l'on a 

 pris les parties de la poudre qui ont traversé les premières ce crible. On peut trouver 



(') H. Moissan, Comptes rendus, t. CXXII, p. 367. 



